512 SUR LES ALLIAGES I)' ARGENT ET DE PLATINE 



solution brune colloïdale plus ou moins foncée ; plus l'acide 

 était concentré, plus faible était la coloration brune obtenue et 

 plus grand était le résidu. Le résidu était impossible à tiltrer, 

 car lorsqu'on décantait la solution nitrique brune pour le laver 

 avec de l'eau, il formait avec celle-ci une solution colloïdale qui 

 passait à travers tous les filtres. Inversement, lorsque à la solu- 

 tion aqueuse du résidu noir on ajoutait de l'acide nitrique, une 

 partie de la solution colloïdale reprécipitait. J'ai alors essayé 

 un autre procédé pour tacher de séparer le platine de la solu- 

 tion. Dans ce but, j'attaquais directement les alliages par l'acide 

 nitrique concentré dans de grosses éprouvettes et je soumettais 

 celle-ci directement à la centrifugation à raison de 4000 tours 

 par minute. J'obtenais de la sorte un précipité noir et une solu- 

 tion parfaitement claire colorée plus ou moins fortement et qui 

 paraissait être une véritable solution. En décantant cette solu- 

 tion parfaitement claire eu apparence et en la soumettant à une 

 nouvelle centrifugation, on obtenait de nouveau un petit préci- 

 pité, ce qui démontre qu'il s'agissait bien d'une solution colloï- 

 dale. Après des centrifugations successives, pendant une durée 

 de trois heures environ, on obtenait toujours une solution colo- 

 rée gardant les mêmes caractères. Le résidu de ces différentes 

 centrifugations, lavé plusieurs fois par l'acide nitrique, donnait 

 toujours une solution brunâtre et ceci jusqu'à départ complet 

 de toute trace d'argent. C'est alors que, si l'on traitait le préci- 

 pité par l'eau, il donnait une solution colloïdale très prononcée 

 d'oii l'on pouvait précipiter de nouveau le platine par centrifu- 

 gation, sans arriver cependant à la décoloration complète. Il 

 importait d'être bien fixé sur la nature du résidu qui donnait la 

 solution colloïdale. Dans ce but, après l'avoir lavé complète- 

 ment à l'acide nitrique 1-1 jusqu'à cessation de réaction de 

 l'argent, je l'ai dissout dans l'eau régale et obtenu de la sorte 

 un liquide jmme ayant tous les caractères du chlorure de pla- 

 tine, qui évaporé plusieurs fois à sec et repris par l'eau ne 

 laissait aucun résidu de chlorure d'argent. Il n'y avait aucun 

 doute possible, ce résidu était entièrement formé par du platine 

 pur, passant avec la plus grande facilité à l'état colloïdal après 

 l'attaque de l'alliage d'argent dans lequel il était incorporé. 

 Comme les essais ont été faits avec du platine spectroscopique- 



